SEAINCE DU l5 MARS IQlS. 345 



faites lors des essais n'intéressant qu'un seul grain et lors des essais inté- 

 ressant plusieurs grains semblablement orientés. 



A. Essais n intéressant qu'un seul grain. — D'une façon générale, l'empreinlr 

 alFecte la forme d'un carré auv angles arrondis avec deux petits diamètres perpendi- 

 culaires égaux et deux autres grands diamètres bissecteurs égaux. 



1*" Sur une même coupe d'un même grain, les empreintes sont identiques et pareil- 

 lement orientées. C'est ainsi que sur un seul i^iain de cuivre à o, 5 pour loo \a 

 préparé par aluminolliermie on a trouvé : 



Petits diamètres .... 3,35 dz o,oi (moyenne de 6 mesures) 

 Grands diamètres . . . 3,69 dz o,o4 (moyenne de 6 mesures) 



2*^ Sur deux coupes différentes d'orientations cristallines respectives quelconques 

 d'un même grain les empreintes ont en général des dimensions variables ; par exemple, 

 on a obtenu, sur deux coupes perpendiculaires de deux grains d'un alliage Cu-Al, 

 .2, 16 pour 100 Al. 



Grain n" 1. 

 Grain n° 2. 



3° Sur deux grains différents d'une même coupe les empreintes ont, en général, des 

 orientations et grandeurs variables. Cela résulte des chiffres précédents auxquels on 

 peut adjoindre les suivants relatifs à la première coupe considérée : 



Petits diamètres, 

 mm 



Grain n° 3 3,32 



Grain n" 4- 3 ,52 ± 0,02 



On voit par ces exemples que, sur ce même alliage, les diamètres mesurés suivant 

 des directions quelconques pour des coupes et des grains diii'érents présentent des 

 écarts atteignant r"'",oi, soit 29 pour 100 de la valeur moyenne. 



4° Lor-que par attaque on peut mettre en évidence les directions dendritiques, les 

 diamètres maximum et minimum semblent dirigés suivant les bissectrices des axes 

 dendritiques. Ce fait est surtout net quand l'angle de ces axes est voisin de 90°. 



B. Essais intéressant plusieurs grains semblablement orientés. — Par coulée 

 en moules métalliques des métaux et alliages, on provoque à la périphérie 

 des lingots l'allongement des grains dans le sens d'un axe quaternaire normal à 

 la surface. Ce procédé permet, par suite, d'obtenir dans une certaine zone une région 

 à structure basaltique dans laquelle les propriétés mécaniques sont orientées sensible- 

 ment de la même manière, quel que soit le grain intéressé. Des essais de bille, prati- 

 qués clans de telles régions, ont donné les résultats confirmant les précédents, comme 



